SÉANCE DU 6 AVRIL I9l4- '^27 



Oïl voit qu'il y a simullanénient, dans les mêmes conditions, décarbu- 

 ration et carburation suivant la nuance de l'acier; si l'on considère la plus 

 plus grande durée de cbauffage (5 heures), on trouve comme teneur 

 moyenne superficielle en carbone pour les trois mélanges : 



Dans les couches carburées 0,9,6 pour 100 



Dans les couches décarburées o, 2.5 pour 100 



Les deux phénomènes paraissent donc tendre vers une limite unique qui 

 serait la concentration en carbone de l'acier qui resterait en équilibre 

 à 900" dans le bain chlorocyanuré; cette limite semble, dans les mélanges 

 expérimentés, être indépendante de la quantité de cyanure de potassium 

 ajoutée au chlorure de potassium. 



Cette conclusion peut être vérifiée et mise en évidence d'une façon très 

 démonstrative en répétant les expériences sur un échantillon de fer cémenté 

 fortement et coupé au préalable normalement à la surface cémentée de façon 

 à obtenir une face présentant des teneurs décroissantes en carbone, en un 



r-j^: 



'>f^ 



1. \.i i-j-'.i-. r^i-i^^^îl^s^'iM 



mot d'avoir sur un même échantillon toute une gamme de concentrations 

 en carbone : on observe alors très nettement, sur une même couf)e micro- 

 graphique perpendiculaire à cette face, la décarburation des zones riches 

 en carbone et la carburation des régions pauvres en carbone comme le 



montre la figure. 



